18 
Heinrich Lüdlke: Über die Eigenschaften 
sich auf mangelhaft gereinigtem Glas weniger leicht und gut 
Silber absetzt, so erklärt sich dies einfach durch die grosse 
Empfindlichkeit der Methoden für Spuren von Chlor etc. 
Letzteres ist auch der Grund dafür, dass man immer mit 
destilliertem Wasser und überhaupt mit reinen Materialien 
arbeiten muss. Ferner beruft sich Lehmann darauf, dass die 
Güte des Glases von Einfluss auf die Versilberung ist. In 
wiefern nun aber die Güte des Glases mit einer auf dem 
Glase vorhandenen Natronsilikatschicht in Beziehung stehen 
soll, ist mir nicht verständlich. Um festzustellen, ob zur 
Abscheidung von Spiegelsilber das Vorhandensein einer 
Natronsilikatschicht notwendig ist, muss man genauer unter¬ 
suchen, ob sich Silber auch an andere Substanzen als Glas 
in Form eines spiegelnden Überzugs anlegt. Vogel 1 ) be¬ 
richtet, dass in einem Gefässe, dessen Wände „keine Ad¬ 
häsion zum Silber haben, z. B. in einem Kautschucknapf“, 
nur sehr wenig Spiegelsilber an der Oberfläche entsteht. 
Unter Benutzung des Böttgerschen Versilberungsrezeptes 
habe ich nun untersucht, an welche Substanzen ausser Glas 
sich Spiegelsilber noch anlegt. Glimmerblätter lassen sich 
sehr schön versilbern. Dies ist übrigens schon längst be¬ 
kannt. Schon C. Puscher ’ 2 ) erwähnt die Herstellung von 
Glimmerspiegeln mit Silberbelegung und gicbt eine technische 
Verwendung derselben an. Auch Bergkiystall, Porzellan, 
isländischer Doppelspat, Marmor etc. lassen sich ganz gut 
mit einem Silberüberzug versehen. Man erhält hierbei oft 
recht schöne Spiegel. In einem Platintiegel oder auf Silber¬ 
blech geht die Abscheidung von Silber genau in derselben 
Weise vor sich. Ungeeignet, um Spiegelsilber darauf nieder¬ 
zuschlagen, sind alle diejenigen Substanzen, welche sich der 
Versilberungsflüssigkeit gegenüber nicht neutral verhalten. 
So lassen sich z. B. die Metalle, welche in den meisten 
Spannungsreihen zwischen Silber und Kalium stehen und 
elektropositiver als Silber sind, nicht mit einem Überzug 
von Spiegelsilber überziehen, da sie selber, wie z. B. das 
Zink, die Silberlösung unter Bildung schwammigen Silbers 
1) H. Vogel. Pogg. Ann. 117, p. 338; 1862. 
2) C. Pusclier. Dinglers Journ. 183, p. 497; 1867. 
